— 208 — 



magnésie pour la silice peut être utilisée dans l'emploi des produits 

 naturels , j'ai soumis à la silicatisation un grand nombre de chaux 

 magnésiennes, résultant de la calcination de diverses dolomies. Les 

 meilleurs résultats ont été obtenus avec les dolomies de Traverselles 

 (Piémont), les craies dolomiiiques d'Igornay, près Aulun, les craies 

 dolomitiques de Beynes (Seine -el-Oise). 



La présence dans les dolomies d'un excès de chaux et d'un peu 

 d'argile paraît favorable ; mais, pour obtenir un bon raffermissement, 

 il est utile , dans tous les cas, de laisser bien s'hydrater la dolomie 

 calcinée, avant d'y ajouter la dissolution siliceuse. 



En envisageant la silicatisation des mortiers en dehors de l'in- 

 fluence de la magnésie, j'ai constaté par des expériences nombreuses, 

 mais qui n'ont encore qu'une durée de quelques mois , que l'on 

 obtient de bons mortiers hydrauliques en associant à la chaux grasse, 

 non seulement du sable et des silicates alcalins , mais aussi un peu 

 d'argile. Des mortiers composés de 30 parties de chaux grasse , 

 50 de sable, 15 d'argile non calcinée et 5 de silicate de potasse en 

 poudre, m'ont permis de construire des citernes parfaitement 

 étanches. 



Ainsi, avec une dépense de 5 p. "/o de silicate alcalin sec, ou leur 

 représentant en dissolution , les mortiers acquièrent déjà une grande 

 dureté. On fait d'ailleurs varier ces quantités suivant le degré 

 d'hydraulicité qu'on veut obtenir. J'ajouterai qu'il est préférable de 

 faire entrer les silicates alcalins dans la composition des mortiers ou 

 ciments, loit raagnésio-calcaires, soit exclusivement calcaires à l'étal 

 d^'une poudre très -fine ; leur action est plus lente , mais elle est gra- 

 duelle, et le raffermissement des mortiers silicatisés devient définiti- 

 vement plus considérable, enfin le mortier mieux lié est d'un travail 

 plus facile. Il faut , d'ailleurs , éviter un gonflement trop rapide du 

 ciment ; cela lui donne, avec le temps, une certaine porosité, et, à ce 

 point de vue , il pourra même être utile de faire usage de silicates 

 alcalins peu solubles, lorsque la prompte consolidation ne sera pas 

 une condition essentielle du travail à exécuter. Dans les travaux à la 



